V A R 1 E T a'. y3 



Cio essendo , ne tlee conseguire: I. die una lamina me- 

 tallica jHilita tanto piii di calorico irradiera quaiito sara 

 iiiiiiore la densita o la dnrezza de^ suoi strati superficiali ; 

 2." die, supposta la minor deasita o durezza , Taumento 

 iiella facolta raggiante prodotto dalla scabrezza sara minore 

 ili quello die si ottiene quando la lamina e o piii densa 

 o pill indnrata coiressere stata battuta a freddo. 



E quasi inutile il soggiungere die per verificare queste 

 teoreticiie illazioni non si deve far uso d'' un metallo ossi- 

 dabile a poco alta temperatura ^ imperocdie una lamina 

 costrutta di siffatti metalli ha per se una tendenza ad att- 

 mentare il suo potere emissive , il quale varia da inomento 

 a momento , in tin collo stato degli strati superiiciali , e 

 cio vie piu quanto piii teneri e piii divisi souo gli strati 

 medesimi. 



Una forte percossa e un lento passaggio alio stato solido 

 dopo la fusione , soiio i due mezzi onde impriinere alle 

 sostanze metallidie variazioni piii o men grandi nella den- 

 sita. Feci trarre pertanto da argento ben puro due lamine 

 fortemente martellate , ed altre due fuse e lentissimamente 

 rallVeddate nelle ioro forme di sabbia: ne formal un prisma 

 cavo e rettangolare , cui aggiunsi un fondo metallico. Feci 

 poi saldare tutti questi pezzi con saldatura teiiera , per 

 non altei'arne la densita o la tempera neiratto delT opera- 

 zione. Al momento in cui si univano , le quattro facce la- 

 terali si trovavano gia ben pulite coUa pomice e col car- 

 bone , senza ricorrere al martello o al lirunitojo. AUora 

 con un pezzo di carta coperta di grosso smeriglio si stro- 

 piccio fortemente in un solo senso una delle lamine fuse 

 e una delle lavorate. Le immagini degli oggetti , le quali 

 apparivano assai nette ed intense suUe facce a cui si era 

 lasciato il bel pulimento si cancellarono del tutto dalle facce 

 stropicciate die diveunero offuscate e striate. Questo vaso 

 d argento cosi preparato fu empito d''acqua calda. Le quat- 

 tj-o facce laterali successivarnente rivolte alKapertura del mio 

 apparato termo-elettrico produssero sul galvanometro le de- 

 viazioni seguenti : 



io° per la piastra lavorata e pulita ;, i3°,7 per la pia- 

 stra fusa e pulita 



18° per la piastra lavorata e rigata ^ 11 ",3 per qiiella 

 fusa e rigata 



